TCVN7446-2:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7446-2:2004 về Thép - Phân loại - Phần 2: phân loại thép không hợp kim và thép hợp kim theo cấp chất lượng chính và đặc tính hoặc tính chất sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7446-2 : 2004 ISO 4948 2 : 1981 THÉP - PHÂN LOẠI - PHẦN 2: PHÂN LOẠI THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HỢP KIM THEO CẤP CHẤT LƯỢNG CHÍNH VÀ ĐẶC TÍNH HOẶC TÍNH CHẤT SỬ DỤNG Steels - Classi f ication - Part 2: Classi f ication of unalloyed and alloy steels according to main quality classes and main property or application characteristics Lời nói đ ầ u TCVN 7446-2 : 2004 hoàn toàn tương đương với ISO 4948-2 : 1981. TCVN 7446-2 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TCVN 7446-2 : 2004 THÉP - PHÂN LOẠI - PH Ầ N 2: PHÂN LOẠI THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HỢP KIM THEO CẤP CHẤT LƯỢNG CHÍNH VÀ ĐẶC TÍNH HOẶC TÍNH CHẤT SỬ DỤNG Steels - Classi f ication - Part 2: Classi f ication of unalloyed and alloy steels according to main quality classes and main property or application characteristics 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại thép không hợp kim và thép h ợ p kim theo cấp chất lượng chính và đặc tính hoặc tính chất sử dụng. TCVN 7446 -1: 2004 quy định việc phân loại thép thành thép không hợp kim và thép hợp kim tr ê n cơ s ở thành phần h óa học. 2. Tài liệu viện dẫn ISO 630, S tructural steels (Thép kết cấu). ISO 683-1 : 1987, Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Direct - harding unalloyed and low- alloyed w rought s teel in form of different black product (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép d ễ cắt - Phần 1: Thép hợp kim thấp và không hợp kim gia công áp lực biến cứng trực tiếp ở dạng sản phẩm đen khác nhau) ISO 683-9 : 1988, Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 9: W rought free-cutting steels (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 9: Thép dễ cắt gia công áp lực); ISO 683-10 : 1987, Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 10: W rought nitriding steels (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ c ắ t - Phần 10: Thép thấm nitơ gia công áp lực); ISO 683-11 : 1987 , Heat-treated steels, alloy steels and f ree-cutting steels - Part 11: Wrought ca hardening steels (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 11: Thép biến cứng b ề n gia công á p lực); ISO 683-15 : 1992, Hea t -treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 15: Valve steels inte rn al combustion engines. (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Ph ầ n 15: Thép l á van dùng cho động cơ đốt trong); ISO 683-17 : 1987, Heat-treated steels, a l loy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and ro bearing steels (Thép qua nhiệt luyện, th é p hợp kim và thép dễ cắt - Phần 17: Thép ổ b i và thép ổ lă n ISO 683-18 : 1987, Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 18: Bright product s unalloyed and low alloyed steels (Thép qua nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 18: Sản phẩm bóng của thép không hợp kim và hợp kim thấp); ISO 1052, Steels, for general engineering purposes (Thép chế tạo máy t hô ng dụng); ISO 2640, Steel p roducts for pressure purposes (Sản phẩm thép chịu áp lực); Part 1: F orgings (Thép rèn); Part 2: Wrought seamless tubes ( Ố ng thép kh ô ng hàn gia công áp lực); Part 3: Electric reistance and induction- w elded tu b es ( Ố ng thép hàn cảm ứng và điện trở); Part 4: Plates (Tấm); Part 6: Submerged arc longitudinally or spirally w elded s teel tubes ( Ố ng thép hàn hố quang phủ … hoặc hàn xoắn); ISO 3183, Oil and natural gas Industries- Steel line pipe (Công nghiệp dầu và khí tự nhiên - Đường ống thép); ISO 3573, Hot-rolled carbon steet sheet of commercial and drawing qualities (Thép tấm cácbon nóng chất lượng thương mại và dùng để kéo vuốt) ; ISO 3574, Cold-reduced carbon Steel sheet of commercial and dra w ing qualities (Thép tấm các bon cán nguội chất lượng thương mại và dùng để dập vuốt); ISO 3575, Continous hot-dip zinc-coated carbon s teel sheet of commercial, lock-forming and dra w… qualities (Thép lá cácbon mạ nhúng kẽm liên tục chất lượng thương mại, định hình và dập vuốt); IS O 3755, Cast steels for general engineering pur p oses (Thép đúc chế t ạo máy thông dụng) ; ISO 3845, Oi l and natural gas Industries - Hi g h-test s teel line pipe (C ô ng nghi ệ p d ầ u mỏ v à kh í tự nhiên - Đường ống thép giới hạn b ề n cao); TCVN 7446-1: 2004, Thép - Phâ n loại – Ph ầ n 1: Phân loại t hép không hợp kim và thép hợp kim trên cơ sở thành ph ầ n h óa học. ISO 4950-2, High yie l d strength flat s teel p roducts - Part 2: Products supplied in the normal iz ed or controlled condition (Sản phẩm thép dẹt giới hạn b ề n chảy cao - Phần 2: s ả n phẩm đư ợ c cung c ấ p dưới dạng được thường h óa hoặc được kiểm soát); ISO 4951, High yield strength s teel sections (Thép h ì nh giới hạn bền chảy cao); ISO 4954 , Steel for cold heading and cold extruding (Thép ch ồ n nguội và đùn ép ngu ộ i): ISO 4957, Tool steels (Thép dụng cụ); TCVN 6522 : 1999 (ISO 4995) , Thép tấm kết cấu c án nóng ; TCVN 6523 : 1999 (ISO 4996), Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn ch ả y cao ; TCVN 6524 : 1999 (ISO 4997), Thép tấm kết cấu cán nguội; ISO 5002 Hot-ro l led and cold-reduce electrolytic zinc coated carbon s teel sheet of commercial and dra w ing qualities (Thép t ấ m cácbon cán nóng v à cán nguội mạ kẽm điện ph â n chất lượng thương mại và dùng để kéo vuốt); ISO 5003, Flat bottom railway rails and special rai l sections for switches and crossings of non-treated s teel - Technical delivery requyrements (Thép đường ray đáy phẳng và thép đường ray đặc biệt không nhiệt luyện dùng cho đoạn chuyển tiếp và chỗ giao nhau - Yèu cầu kỹ thuật giao nhận). 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa "thép không hợp kim" và "thép hợp kim ” trong TCVN 7446-1 : 2004 4. Các loại thép không hợp kim chính 4.1. Các loại thép không hợp kim chính được nêu trong Bảng 1. Từng loại thép này được đặc trưng bởi : a) cấp chất lượng chính (xem 4.2); và b) các t í nh chất ch í nh của thép đó (xem 4.3). 4.2. Cấp chất lượng chính 4.2.1. Ph â n loại Thép không hợp kim được chia thành các cấp chất lượng chính sau: - T hép thường (xem 4.2.2); - T hép kh ô ng hợp kim tốt (xem 4.2.3); - T hép không hợp kim đặc biệt tốt (xem 4.2.4). 4.2.2. Thép thường 4.2.2.1. M ô tả chung Thuật ngữ "thép thường" áp dụng cho tất cả các loại thép không có các yêu cầu về chất lượng đòi phải quan tâm đặc biệt trong quá trình sản xuất thép. 4.2.2.2. Định nghĩa Thép thường là thép đ ồ ng thời đáp ứng bốn điều kiện sau: a) L à thép không hợp kim; b) K hông quy định phải nhiệt luyện; c) C ác tính chất, nếu được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc trong quy định kỹ thuật, phải t hỏa mãn: Gi ớ i hạn bền kéo nhỏ nhất: £ 690 MPa Giới hạn bền chảy nhỏ nhất: £ 360 MPa Độ giãn dài nhỏ nhất (L o = 5 d o ): £ 26 % Đường kính gối uốn nhỏ nhất: ³ 1 x chiều d à y mẫu thử Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất ở 20 ° C (trong mẫu thử va đập rãnh ch ữ V theo chi ề u dọc): £ 27 J Độ cứng Rockwell lớn nhất: ³ 60 HRB Hàm lượng c á cbon lớn nhất: ³ 0,10% Hàm lượng phốt pho lớn nhất: ³ 0 , 050 % Hàm lượng lưu huỳnh lớn nhất: ³ 0,050 % Hàm lượng nitơ lớn nhất: ³ 0,007 % CH Ú THÍCH: Các tính ch ấ t cơ học nêu tr ê n t ương ứng với khoảng chi ề u dày từ 3 mm đến 16 mm và áp dụng ch o mẫu thử lấy theo chi ề u dọc hoặc chi ề u ngang phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật tương ứng. d) K hông có yêu cầu đặc biệt khác về chất lượng. 4.2.3. Thép không hợp kim tốt 4.2.3.1. Mô tả chung Thuật ngữ "Thép không hợp kim tốt" á p dụng cho các thép kh ô ng hợp kim đòi hỏi các chú ý đặc biệ t trong quá tr ì nh sản xuất (ví dụ kiểm soát kích thước hạt, làm giảm hàm lượng l ư u huỳnh và phốt pho nâng cao chất lượng bề mặt hoặc tăng cư ờ ng kiểm soát quá tr ì nh sản xuất v.v...) để đạt được chấ t lượng tốt như nâng cao khả năng chống gãy giòn, nâng cao tính biến dạng nguội v.v... so v ới thép thường. Tuy nhiên so v ớ i thép không hợp kim đặc biệt tốt các yêu cầu liên quan đến việc sản xuất của các thép này ít nghiêm ngặt hơn, ví dụ thép có độ biến c ứ ng được kiểm soát. 4.2.3.2. Định nghĩa Thép không hợp kim tốt l à thép không hợp kim không thuộc định nghĩa ở 4.2.2 đối v ớ i thép thường hoặc ở 4.2.4 đối với thép không hợp kim đặc biệt tốt. 4.2.3.3. Ví dụ Xem Bảng 1, cột "tốt". 4.2.4. Thép không hợp kim đặc biệt tốt 4.2.4.1. Mô tả chung Thuật ngữ “ Thép không hợp kim đặc biệt tốt" áp dụng cho các loại thép mà trong sản xuất đòi hỏi các chú ý đặc biệt so với việc sản xuất các loại thép đặc biệt truy ề n thống như thép không hợp kim với các yêu c ầ u kiểm soát được độ thấm tôi. Vì điều kiện chế tạo đặc biệt của nó, nh ì n chung thép đ ặc biệt tố t sạch hơn, đặc biệt v ề tạp chất so với thép chất lư ợ ng tốt. 4.2.4.2. Định nghĩa Các thép kh ô ng hợp kim sau là thép đặc biệt tốt a) Tất cả các thép không hợp kim (kể cả thép không hợp kim dễ cắt và thép dụng cụ) có xử lý nhiệ t đạt ít nhất một trong các yêu c ầ u sau: 1) các yêu cầu liên quan đến tính chất va đập sau tôi và ram hoặc sau khi thấm cácbon; 2) C ác yêu cầu liên quan đến chiều s â u lớp thấm tôi hoặc độ cứng bề mặt sau tôi hoặc sau tôi v à 3) C ác yêu cầu liên quan đến sự không liên tục của bề m ặ t; 4) C ác yêu cầu liên quan đến giới hạn hàm lượng tạp chất phi kim loại và/hoặc độ đ ồ ng nh ất tương. b) Các thép kh ô ng hợp kim không xử lý nhiệt phải đáp ứ ng í t nhất một trong các y ê u c ầ u sau: 1) Cá c yêu cầu liên quan đến giới hạn hàm lượng tạp ch ấ t phi kim loại và/hoặc độ đ ồ ng nh ất tương, ví dụ thép tấm chống xé lớp; 2) G giới hạn hàm l ượ ng phốt pho và lưu huỳnh lớn nhất - Đ ối với phân tích mẫu từ thùng rót: £ 0,020 %; - Đ ối v ớ i phân tích mẫu từ sản phẩm: £ 0,025 %; VÍ DỤ: Dây th é p hàn, thép tanh lốp xe; 3) H àm lượng các thành phần nguyên tố khác đ ồ ng th ờ i phải như sau: Cu max khi phân tích đúc £ 0 , 10 %; Co max khi phân tích đúc £ 0,05 %; V max khi phân tích đúc £ 0,05 %. 4) C ác yêu cầu đ ố i với chất lượng bề mặt cao hơn quy định trong ISO 4954 cho thép chồn ng uội đùn ép ngu ộ i V Í D Ụ : Chất lượng rèn nguội, kéo nguội và nhất lượng lớp phủ. c) T hép với độ dẫn điện ³ 9 S /m hoặc với đặc t í nh từ quy định, trừ thép tấm và thép dải từ m chúng chỉ yêu cầu độ tổn thất từ lớn nhất và độ từ cảm nhỏ nhất, và không quy định cá c ch ấ t t ừ khác ví dụ độ thấm t ừ . 4.3. Các tính chất cơ bản 4.3.1. Trong tiêu chuẩn này, các tính chất cơ b ả n là các đặc tính được ưu tiên sử dụng rõ ràng trong hệ thống ký hiệu hoặc phân loại thép. 4.3.2. Đối với thép không h ợ p kim, sự phân loại theo tính chất cơ bản sử dụng trong Bảng 1 nh ư sau: a) T hép không hợp kim với R e max, R m max hoặc HB max (hoặc đư ờ ng k í nh gối uốn lớn nhất...) l à tính cơ bản (ví dụ: thép tấm mềm dập nguội); b) T hép không hợp kim v ớ i R e min, R m min là đặc tính cơ bản (ví dụ thép kết cấu bao g ồ m thép tầu, thép đường ống , thép chịu áp lực và thép chống ăn mòn khí quyển); c) T hép kh ô ng hợp kim với hàm l ượ ng cácbon là đặc tính cơ b ả n, ngoại trừ thép thuộc d) và e). V… thép làm dây thép, thép tôi và ram v.v...; d) T hép không hợp kim d ễ cắt (% S min khi phân tích đúc ³ 0,070 % và/hoặc Pb, Bi, Te, Se hoặc … e) T h é p không hợp kim dụng cụ; f) T hép không hợp kim với các y ê u c ầ u đặc biệt v ề tính chất từ hoặc điện (ví dụ: thép lá và băn g thép có độ từ thẩm cao làm dâ y điện thoại, máy phát rad i ô...); g) Các thép không hợp kim khác. 5. Các loại thép hợp kim chính 5.1. Các loại thép hợp kim chính cho trong Bảng 2. Các loại thép này được đ ặ c trưng b ởi : a) C ấp chất lượng ch í nh (xem 5.2) và; b) C ác tính chất c ơ bản (xem 5.3) của thép đó. 5.2. Cấp chất lượng chính 5.2.1. Thép hợp kim t ốt 5.2.1.1. Mô tả chung Thuật ngữ "Thép hợp kim tốt” áp dụng cho các loại thép có hàm lượng nguyên tố hợp kim thấp sản xuất với số lượng tương đối nhiều và yêu c ầ u về chất lượng dễ đạt được hơn so với thép h ợp chất lượng đặc biệt tốt. 5.2.1.2. Định nghĩa Các thép h ợ p kim sau là thép hợp kim tốt. 5.2.1.2.1. Thép kết cấu hàn hạt mịn có giới hạn bền chảy cao đồng thời phải đạt các điều kiện sa u: a) G iới hạn chảy nhỏ nhất nhỏ hơn 420 MPa (đối với chi ề u dày £ 16 mm); b) H àm lượng nguyên tố hợp kim, được xác định bằng trị số nhỏ nhất hoặc trị số thấp hơn trong k … giá trị, nhỏ hơn trị số trong B ả ng 3. Nếu thành phần nguyên tố hợp kim h óa đư ợ c xác định bằng trị số lớn nhất, dùng trị s ố bằng 70 % lớn nhất đó để xếp cấp chất lượng cho thép đó. 5.2.1.2.2. Thép chỉ được hợp kim h óa bằng đ ồ ng với hàm lượng đồng nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằ ng 0 , 40 % nhưng nh ỏ hơn 0,50 % hoặc nếu không quy định trị số nh ỏ nhất, thì hàm lượng đ ồ ng lớn nhất được quy định lớn hơn hoặc bằng 0,57 % nhưng nhỏ hơn 0,70 %. 5.2.1.2.3. Thép hợp kim l àm đường ray. 5.2.1.2.4. Thép silic-mangan làm lò so hoặc chi tiết ch ị u mài mòn chứa P và S > 0,035 %. 5.2.1.2.5. Thép tấm và băng chỉ chứa Si và/hoặc AI như là nguyên tố hợp kim và có yêu c ầ u khử từ ch ỉ có trị số nh ỏ nhất đối với cảm ứng từ (có nghĩa là, ví dụ, không có y ê u cầu v ề độ từ thẩm). 5.2.2. Thép hợp kim đặc biệt t ố t Tất cả các thép hợp kim không được quy định trong 5.2.1 là thép hợp kim đặc biệt tốt. 5.3. Các tính chất c ơ bản 5.3.1. Các miêu tả chung trong 4.3.1 của các tính chất cơ bản của thép không hợp kim cũng áp dụ ng cho thép hợp kim. 5.3.2. Các chuẩn cứ được sử dụng đối với các tính chất cơ bản của thép h ợ p kim là việc sử dụng t ính chất cơ bản, đặc tính và/hoặc thành ph ầ n chất hợp kim (xem Bảng 2). Bảng 1 - Các loại thép không hợp k i m Tính chất chính (xem 4.3.2) Cấp chất lượng chính Thường (xem định nghĩa trong 4.2.2.20 Tốt (xem đ ị nh nghĩa trong 4.2.3.2 ) Đặc bi ệ t tốt (xem định n ghĩa trong 42.4.2) 1 Nhóm 1 (th é p mềm) R e max, R ­ m max hoặc HB m ax Các ví dụ a) Thép t ấ m m ề m thương mại ISO 3573, loại HR 1 ISO 3574 , loại CR 1 ISO 3575, loại Z 1 , Z F 1 ISO 5002, loại ZE 01 a) Th é p m ề m làm tấm và ké o: ISO 3573 , ISO 3574, ISO 3575 , ISO 5002: t ấ t cả trừ ô “thườ ng" b) Thép tráng k ẽ m và t ấ m đen theo ISO/R 1111/1 và ISO 1111/2 1) c) Ch ồ n nguội và đùn ép nguội không xử lý nhiệt: ISO 4954, các loại của bản g 7 A1R đến A5A1 t heo 4.2.4.2 .. 2 R e min hoặc R m min a) Thép làm cốt b ê tông b) Thép k ế t cấu chất lượng 0 , A hoặc B theo ISO 630, TCVN 6522 (ISO 4995), TCVN 6524 (ISO 4997) , nếu không kèm yêu cầu kỹ thuật g ì đặc biệt, v í dụ thép ch ồ n n guội bích, thép rèn khu ô n.. c) Thép dùng làm cọc rào theo 4.2.2.2. d) Thép cơ khí công dụng chung kh ô ng xử l ý nhiệt: ISO 1 052, các loại thép Fe 50-1 đến Fe 70-2. a) Thép làm cốt b ê tông và thép dự ứng lực 2) b) Thép kết c ấ u chất lượng A hoặc B theo ISO 630. TCVN 6522 (ISO 4995) hoặc TCVN 6524 (ISO 4997), nếu có yêu cầu đ ặ c biệt v í dụ ch ồ n bích nguội, rèn khuôn... Thép kết cấu chất lượng C và D theo TCVN 6522 (ISO 4995), TCVN 6524 (ISO 4997). Thép kết cấu hạt mịn: E 355 theo ISO 4950/2, E 355 theo ISO 4951. HS 355 theo TCVN 6523 (ISO 4996) 3 ) . c) Thép cọc rào kh ô ng theo 4 2.2.2. d) Thép ố ng dầu kh í theo ISO 3183 và c á c loại E 29 , E 32 và E 36 theo ISO 3845. e) Thép đóng tàu . 2) f) Thép cán kéo cácbon chịu áp theo ISO 2604 Ph ầ n 1 đến 4 và phần 6 v à ISO 4978. Thép hạt mịn. 2) Thép đúc c á cbon. 2) g) Thép làm chai chứa khí. 5) h) Thép đường ray t heo ISO 5003. j) Thép đúc c ơ khí công dụng chung theo ISO 3755. a) Thép chống xé lớ p. b) Một số thép làm b ì nh chịu lự c l ò phản ứng hạt nhân nguyên tử. Theo 2.4.2b) Theo 4.2.4.2 b 3 % C a) Thép không h ợ p kim làm d â y thép , Cmax, < 0,10 %, và/hoặc với 0,020 % Pmax, Smax ] < 0,05 %. b) Thép không hợp kim t ô i và ram: Các loại thép ISO 683/1 , 3,5 và ISO 683/18 nhưng không phải loại ở Ô “Ô đặc biệt tốt” S 3b. e) Thép thấm tôi 1b,2b,3b) theo ISO 683/11. d) Thép không hợp kim l à m l ò xo theo ISO 683/14. a) Thép d ây hàn Pmax và/hoặc Smax £ 0.02 %. b) Thép không hợp kim t ô i tam: Loại e và cả t heo ISO 683/1 , 3 và ISO 683/18. Loại 1,1a , 2 v à 2a theo ISO 683/5. c) Th é p thấm tôi 1,1a, 2, 2a, 3, 3a theo ISO 683/11. đ) Thép không hợp kim làm lò xo: Loại 2 theo ISO 683/14. e) Thép tôi cảm ứng và t ôi ngọn lửa: loại 1 đến 5 theo ISO 683/12 f ) Thép ch ồ n nguội, đùn ép nguội: B1 , B2, B3 , C1 đ ế n C6, C10 và C11 theo ISO 4954. Theo 4.24.2b) 2 .. Theo 4 . 2.4.2 a)1 và/hoặc) a) 4) e Th e o 4 . 2.4 . 2 a) và hoặc) a) 4) e Theo 4 . 2.4.2 a)4 t heo 4.2.4.2a) 2 t heo 4 . 2.4 .2 a)1 3), a) 4) v à … p hần a) 2). 4 Thép d ễ cắt a) T ấ t cả các th é p t heo ISO 683/9. Thép kh ô ng hợp k im để cắt xử l ý nhiệt với tính chất chịu va đập đ ặ c biệt. Theo 4.2.4.2 a) 5 Thép dụng cụ Tất cả c á c thép không h ợ p kim theo ISO 4957. Theo 4 2.4.2 a và a)4) c) 6 Các thép v ớ i từ tính hoặc diện tính đặc biệt a) Các thép kh ô ng h ợ p kim có đ ộ d ẫ n điện nhỏ hơn 9 S/m. b) Thép k hông hợp kim làm tấm và lá t ừ (ngoại trừ 4.24.2 c). a) C á c thép không hợp kim tính dẫn điện đ ặc biệt ³ 9 S/m. b) Thép kh ô ng hợp kim với từ tính đặc b iệt theo 4 . 2.4.2 c) Theo 4.2.4.1 7 Khác Thép hàng rà o 1) ISO 1111 chỉ quy đ ị nh độ cứng HR 30 T và trị số này th ư ờng cao hơn 60 HRB cho trong 4.2.2.2. Tuy nhiên, các thép … th ườ ng được sản xuất với hàm lượng cácbon dưới 0,10 % v à , t ừ chất lượng của chúng, tương ứng v ớ i thép mềm làm chất lượng thương mại. Th ô ng thường chúng được phân loại là thép thường; 2) Ti ê u chuẩn ISO li ê n quan đến loại thép này đang được biên soạn; 3) Trên cơ sở quy định kỹ thu ậ t không đủ khác đối với thành phần h óa học trong TCVN 6523 (ISO 4996) , tất c ả các thép theo ti ê u chuẩn này (HS 355 đến HS 490) có thể là thép kh ô ng hợp kim chất lư ợng. Tuy nhi ê n phải thừa nhận rằng đối với thép này phải ch ỉ nh sửa sự phân loại t ư ơng tự như đối với các loại t ương đư ơ ng tr ong ISO 4950/ 2; 4) Sự ch ỉ d ẫ n đối v ớ i thành phần hóa học tro n g ISO 3845 chứa đầy đủ việc phân loại thành thép hợp kim v à thép không kim hạt mịn trên c ơ sở thành ph ầ n quy đ ị nh đố i với các loại tư ơng tự trong ISO 4950/2; 5) C á c thép này tạo thành đối tượng c ủ a ISO 4978; 6) Mặc dù các tiêu chuẩn ISO ch ư a c ó đủ c á c quy định kỹ thuật li ê n quan đ ế n giới hạn của hàm l ượ ng tạp ch ấ t phi ki m và/ hoặc độ đ ồ ng nhất kim tương c ủ a các thép này , trong thực t ế hàm lượng lưu huỳnh và phốt pho l ớn nhất là 0,03 được lưu ý như là giới hạn phải tuân theo trong sản xuất các thép đ ó. Bảng 2 - Các loại thép hợp kim Các loại chính Cấp chất lượng chính Thép tốt (xem 5.2.1) Thép đặc biệt tốt (xem 5.2.2) Tính chất sử dụng chính Thép kết cấu Thép khác Thép kết cấu Thép cơ khí 1) khác so với cột 4 và ô 61 Thép chống rỉ, chịu nhiệt và chống rão 2) Thép dụng cụ Thép khác Các ví dụ đối với việc phân loại thép tiếp theo với những tính chất sử dụng khác so với đã nói ở trên 11 Thép kết cấu hàn được hạt mịn với R e < 420 N/mm 2 và hàm lượng hợp kim thấp hơn trong Bảng 3 13 Thép đường ray 21 Thép kết cấu hợp kim hàn được hạt mịn hơn so với ô 11 31 Mn (x) 41 ferit hoặc 42 mác tenxít 411/421 Cr 51 Cho gia công nóng và nguội 511 Cr (x) 61 Thép vòng bi 412/422 CrNi (x) 512 Ni (x) CrNi (x) 62 Thép lý tính a) thép không từ tính; b) Thép với độ dãn nở nhiệt đặc biệt; c) thép từ mềm khác so với 5.2.1.2.5 14 Thép lò so Si Mn và thép chống ăn mòn Pmin và Smin . 0,035 % (xem 5.2.1.2.4) 22 Thép chống ăn mòn khí quyển khác với ô 12 32 Cr (x) 413/423 CrMo (x), CrCo (x) 513 Mo (x) CrMo (x) 33 Cr NiMo (x) 414/424 Cr/Al 9x), CrSi (x) 514 V (x) CrV (x) 34 CrNiMO (x), NiCrMo (x) 415/425 Khác 515 W (x), Cr (x) CrW (x) 35 Ni (x) 431 CrNi 516 Khác 12 Thép chống ăn mòn khí quyển theo 5.2.1.2.2 15 Tấm và băng từ (xem 5.2.1.2.5) 36 Khác Mo (x), Si (x), vv 43 ôstenic 432 CrNiMo 52 Tốc độ cao 512 Mo 433 CrNi + Tl hoặc Nb 522 W 434 CrNiMo + Tl hoặc Nb 435 + V, W, Co 436 CrNiSi 437 Khác 1) D ấu (X) chỉ ra rằng h ợ p kim với thành ph ầ n hợp kim h óa bổ sung nếu chưa có loại này dành cho chúng, c ó thể được xếp vào loại t ươ ng ứng này. Như vậy, Cr (x) ở 32 có nghĩa là, ví dụ , C r V hoặc CrA l Mo - th é p kết cấu có thể đ ược phân vào nhóm 32. 2) Với hàm lượng crom trung b ì nh ³ 10,8 %. Bảng 3 - Th é p hợp kim giới hạn chảy cao - Thành ph ầ n nguyên tố hợp kim với th é p hợp kim chất lượng Thành ph ầ n nguyên tố hợp kim H à m lượng giới hạn, % Crôm 1) 0,50 Đồng 1) 0,50 Họ lanthan 0,06 Mangan 1,80 Molypden 1) 0,10 Niken 1) 0,50 Niobi 2) 0,08 Titan 2) 0,12 Vanad 2) 0,12 Zircon 2) 0 , 12 Các thành phần khác không quan tâm Xem bảng 1 1) Khi hai, ba hoặc b ố n thành ph ầ n này được quy định chung trong thép được xem xét, c ầ n phải xem xét đ ồ ng thời: - H àm lượng giới hạn đối với từng th à nh ph ầ n: - H àm lượng giới hạn đối với tất cả các thành ph ầ n này , phải lấy bằng 70 % của tổng hàm lượng giới hạn của từng thành phần của hai, b a hoặc bốn thành ph ầ n được xem xét. 2) Quy tắc trong chú th í ch 1) cũng được áp dụng cho các thành ph ầ n này.